t== 351 ===== 



6. Le melange du verd de montagne avec le Quartz 

 dans Texperience lo , semble demander plus de verre et peut 

 etre jusqu' a quatres parties de fiux noir pour rendre la 

 masse plus fusible et pour mieux reduire le .cuivre en un seul 

 bouton. 



7. On voit encore par les experiences i, 2, 3, 4> ^t 5, 



a) que la mine de cuivre rouge a souffert au feu un de- 

 chet de 5 a 9 livres de cuivre par poud, ce qui seroit sans 

 doute trop et indiqueroit absolumcnt , meme en grand , que 

 le feu etoit trop fort , ou que la manipulation etoit fautive. — 



b) La Malachite a souffert un dechet de 4. livres de 

 cuivre par poud , ce qui seroit encore un peu trop meme en 

 grand , et pourroit resulter des memes fautes qui ont ete indi- 

 quees tout a fheure. — c) Le cuivre oxide bleu a souff"ert 

 un dechet de 5 livres de cuivfe par poud, ce qui se- 

 roit toujours trop par les causes mentionnees. Comme on ne 

 pourra peut-etre jam.ais produire par la fonte la mcme quantite 

 de ce metal imparfait que fon obtient dans fanalyse chymique 

 faite par la voye humide sur la meme quantitc de la mine j il 

 seroit a souhaiter que ^es experiences tres rigoureusement faites 

 nous puissent indiquer pUis dccisivement la quantite du metal 

 qu'une mine en fonte perd inevitablement. 



8. On a vu ci dessus que nous n'avons pas fait gril- 

 ler les oxides de cuivre , quoique Mrs. Schliitter et Scopoli prc- 

 tendent que tous les oxides de cuivre le deVroient etre , vu 

 qu'ils produisent alors plus de cuivre. Cettc circonstance est 

 encore a prouver par des expe'riences , en attendant les expe- 

 riences i, 1 et 3 nous demontrent que du moins ce n'est pas 

 ge'ne'ralemcnt ie cas. 9. 



